SÉANCE DU lo JANVIER I910. lOI 



(I. Le plomi) coiuliiil à ile'^ résultats analogues à ceux obtenus a\ec le bisnuitli ( /ig.if). 



Kig. /,. 



Volts 

 0,2 

 0,1 



10 20 30 40 50 M 70 



Pl? pour cent 



90 



90 



}W 



e. Pour les alliages de cobalt et de cuivre, la forme continue de la courbe {Jig. 5) 

 prouve l'absence de combinaisons; les deux extrémités OA et BD indiquent l'existence 

 de solutions et les limites A et B de saturation. La portion CB correspond vraisem- 

 blablement à un mélange liomogène, en proportions variables, de ces deux solutions 



10 



20 



30 40 30 60 70 



Cil pour ^ent 



solides. Il n'en est probablement pas de même pour les alliages ayant fourni la 

 partie AC, presque horizontale de la courbe; la force électromotrice de la solution A 

 y prédomine, riche en cobalt; elle peut se trouver à l'état libre dans ces alliages, sa 

 cristallisation se produisant dans un liquide de composition C, susceptible de se soli- 

 difier ensuite de la même façon que les alliages compris dans la partie CB de la courbe. 



